212 
P. Sonntag, 
wähnten klassischen duktilen Fasern. Da ist z. B. das sog. Rotholz 
der Fichte, das nach meinen eigenen Untersuchungen 1 ) 62,14—67,7 % 
Inkrustierung zeigt und doch kaum Spuren von Dehnbarkeit übet die 
Elastizitätsgrenze hinaus bemerken läßt. Dagegen hat dann wieder 
das Holz von Clematis Vitalba, Vinca minor und das Rotholz der 
Douglasfichte, wie oben gezeigt wurde, sehr hervortretend duktile 
Eigenschaften. Jedenfalls ist aber hier durch Heranziehen der Ver¬ 
holzung zur Erklärung der Duktilität ohne weiteres nichts gewonnen. 
Nun ist aber unter dem Sammelbegriff der inkrustierenden Sub¬ 
stanzen eine ganze Anzahl chemischer Individuen vereinigt, über die 
noch immer wenig Klarheit vorhanden. Das Czapeksche Hadromal 
ist schwierig darzustellen und in nur geringer Menge vorhanden. Aber 
das Thomsensche Holzgummi ist schon mehrfach quantitativ in Höl¬ 
zern bestimmt, und man hat recht verschiedene Mengen bei den ein¬ 
zelnen Arten gefunden. Es könnte also wohl der Fall sein, daß die 
spezifische Art der Verholzung ihren Einfluß hier geltend machte. Die 
Hölzer der Koniferen enthalten nach den Untersuchungen von Thomsen, 
Pollens, Wheeler usw. 2 ) nur sehr geringe Mengen (Pinus silv. 2,23%, 
Abies pect. 1,99%) dieser wohldefinierten chemischen Substanz (sie 
hat die Formel C 5 H s O, = Xylan), dagegen Buchenholz 5—6%, 
Kirschbaumholz 12,4% usw. 
Es war immerhin die Möglichkeit ins Auge zu fassen, daß ein 
großer Gehalt an Holzgummi die abnorme Dehnbarkeit mancher Fasern 
erzeuge. Ich habe deshalb nach den Vorschriften von Tollens eine 
Bestimmung des Holzgummis der Kokosfaser unternommen. Die Me¬ 
thode besteht in Kürze darin, daß möglichst fein zerkleinerte Späne 
14 Tage mit 2 %iger NH 3 -Lösung bei Zimmertemperatur ausgezogen 
werden. Dann wird mit 5 %igem NaOH übergossen und unter häufigem 
Umrühren 48 Stunden bei Zimmertemperatur sich selbst überlassen. 
Die durch Abpressen erhaltene Flüssigkeit wurde nach teilweisem Ab¬ 
setzen filtriert und mit gleichen Teilen 95 %igen Alkohols versetzt, 
welcher das natronhaltige Gummi fällt. Nach dem Absetzen und Dekan¬ 
tieren des Alkohols und dem gelinden Abpressen des auf einem Tuche 
gesammelten Niederschlags mit der Hand wird der Niedei schlag mit 
neuem Alkohol übergossen und Salzsäure bis zur sauren Reaktion zu- 
1) Jahrb. f. wiss. Bot. 1903, pag. 89, Über die mechanischen Eigenschaften 
des Rot- und Weißholzes usw. 
2) B. Tollens, Handb. der Kohlenhydrate 1895, 2 Bde.: Bd. I, pag. 223; 
Bd. II, pag. 201. — Wheeler u. Tollens, Untersuchungen über das Holzgummi. 
Ann. d. Chem. 1889, Bd. CCLIA . 
